56 



0. Mügge, Zur Kenntnis der Einlagerungen 



rißlinien, die durchaus denen ähneln, welche in einheitlichen 

 Täfelchen nach (0001) bei der vorübergehenden Umwandlung- 

 in Magnetit durch Erhitzen und seiner Rückumwandlung in 

 Eisenglanz sich bilden (dies. Jahrb. Beil.-Bd. XXXII. 523. 

 1911). Sie sind so zahlreich, daß sie die Vermutung nahe- 

 legen, daß der Eisenglanz hier durch Oxydation aus Magnetit 

 (Einlagerung von Lamellen parallel seinen Oktaederflächen) 

 entstanden, also mikroskopisch durchsichtiger Marti t sei, 

 daß man hier also das in durchfallendem Licht beobachten 

 kann, was 1. c. Taf. 14 Fig. 2 und 5 und Taf. 18 Fig. 28 

 im auffallenden Licht wiedergegeben ist 1 . Vielfach erscheint 

 der Eisenglanz auch in feinen, trigonal geordneten und zum 

 Glimmer wie vorher orientierten Streifen, fast netzförmig. 



Magnetit. 



Dazu müssen außer einem Teil der undurchsichtigen 

 Massen auch die rauchgrau bis braunen Blättchen gerechnet 

 werden. Es ergibt sich dies daraus, daß sie beim längeren 

 Erhitzen in ziegelroten Eisenglanz, vielfach mit den oben er- 

 wähnten Streifen, umgewandelt werden. Die Grenzen zwischen 

 beiden sind dabei im allgemeinen scharf, ohne Übergänge in 

 den Farben, aber meist unregelmäßig; nur zuweilen schreitet 

 die Umwandlung deutlich in Linien parallel den Streifen vor. 

 Auch natürliche Verwachsungen mit Eisenglanz sind häufig : 

 Die Umrisse sind selten regelmäßig hexagonal, zuweilen 

 beobachtet man, daß sich die kompakten Blättchen in lauter 

 sehr feine, zierlich längs hexagonalen Linien angeordneten 

 Pünktchen auflösen (Taf. VI Fig. 1 u. 3). Öfter erscheinen 

 im kompakten Magnetit auch äußerst feine, scharf geradlinige 

 Nädelchen eingeschlossen senkrecht und parallel zu seinen 

 hexagonalen Umgrenzungen, von denen sich für die parallel 

 und senkrecht (010) des Glimmers erstreckenden die Aus- 

 löschung als parallel zur Längsrichtung feststellen läßt. Sie 



1 Eine Photographie dieser sehr zierlichen und bei greller Beleuchtung 

 bequem sichtbaren Struktur ist wegen der tiefroten Färbung (wie auch 

 früher bei Marti t-Dünnschliffen) nicht gelungen. Aus demselben Grunde 

 erscheinen auch die übrigen hier wiedergegebenen Photographien viel 

 dunkler als die Präparate selbst. 



